







— 267 — 



Eti los cemeutos muy arcillosos, en cambio, cada exceso de 

 combustible que puede estar amontonado en ciertos puntos 

 del horno y sobre todo, cuando se trate cle coke y hullas con 

 mucha ceniza silicea, empeora finalmente elproducto, trans- 

 formandolo en una masa negro-azulada muy dispuesta a eflo- 

 receren el horno, transformandose entonces espontaneamen- 

 te, al eufriarse, en un polvo liviano que, alo menos en las 

 mezclas yamuy arcillosas por simismas, carece casi de pro- 

 piedades hidraulicas. He tenido en mis manos algunos de 

 estos productos eflorecidos. Uno, por ejemplo, compieta- 

 mente deshecho en harina, y que procedio de una mezcla 

 muy siliciosa, tenia un color gris.-negrusco con una densidad 

 media del 300 kilogramos, un indice de 0.67, y ofreciola 

 siguiente composicion : 



Acido silicico combinado 28.90 % 



Oxido de aluminkri • io.38 » 



— de hierro.. . ) 



— de manganese- . 13 » 



— decalcio 55.88 » 



— de inagnesio 1-66 » 



— de potasio 1.69 » 



— de sodio 0.31 » 



Sulfato de calcio 0.44 » 



Acido carbonico, etc vest. 



Arena no descompuesta 0.75 » 



Tambien despues de 100 dias de inmersion, la argamasa 

 de esta composicion habia quedado completamente pastosa, 

 hasta deslizarse apretandola entre los declos. 



Otro producto analogo, densidad I 100 kilogramos, proce- 

 dente del cemento N° 5 5 dio en 7 dias solo 1.8 kilogramos 

 contra 17.8 kilogramos del mismo material normalmente 



cocido. 



Pero elfenomeno se nota r no solo en las masas con mucha 

 arcilla, sino tambien, aunque en escala menor, en las de un 

 coeficiente normal. En tal caso, el producto eflorecido no es 





r ■ 







